172 Schrötter. Zusammensetzung alter Mörtel. 



Theil der löslichen Kieselsäure in Form einer Gallerte aus, während 

 ein anderer Theil derselben sich löste. Beim Verdünnen der Flüssig- 

 keit mit viel Wasser löste sich noch ein grosser Theil der gelati- 

 nösen Kieselsäure. Nachdem sich alles abgesetzt und die Flüssig- 

 keit vollkommen geklärt hatte, wurde dieselbe durch ein mit 

 Salzsäure ausgewaschenes und dann gewogenes Filter gegossen, 

 ohne jedoch etwas von dem Bodensatze auf dasselbe zu bringen. 

 Diese Operation wurde nochmals wiederholt. Das Zurückbleibende 

 bestand nur aus Quarzsand und einer nicht beträchtlichen Menge 

 flockiger Kieselsäure. Um die letztere vom ersteren zu trennen, 

 wurde das Gemenge beider mit einer concentrirten Lösung von 

 kohlensaurem Natron digerirt, wodurch sich die flockige Kieselsäure 

 fast vollständig löste. Nach einer abermaligen und letzten Behand- 

 lung mit Salzsäure blieb Nichts mehr als der reine Quarzsand 

 zurück, der in den obigen Analysen als der in Salzsäure unlösliche 

 Bestandtheil aufgeführt ist. Das Gewicht des nach diesen Operatio- 

 nen gut ausgewaschenen und getrockneten Filters hatte sich nicht 

 geändert, woraus hervorgeht, dass Nichts von der flockigen Kiesel- 

 säure auf demselben zurückblieb, sondern dass sich die ganze 

 Menge derselben in dem Filtrate befand. Die Bestimmung der 

 übrigen Substanzen wurde nach der gewöhnlichen bekannten Me- 

 thode vorgenommen, die der Kohlensäure nach der von Will und 

 Fresenius. Es ist nur noch zu bemerken, dass alle drei Mörtel 

 Ätzkalk enthalten, der sich durch Wasser ausziehen lässt. — 



Vergleicht man die oben angegebene Zusammensetzung der 

 drei Mörtel mit einander, so zeigt sich, dass der älteste, nämlich 

 der 662 Jahre alte, die grösste Menge, 10,4 pCt.; der ö46 Jahre 

 alte 7,52 pCt. und der jüngste, welcher ein Alter von 303 Jahren 

 erreicht hat, nur nahe 4 pCt. lösliche Kieselsäure enthält. Da übrigens 

 eine grosse Übereinstimmung in dem Gesammtgehalte der Kiesel- 

 säure in allen drei Mörtelarten vorhanden ist, und auch die Menge des 

 Alumins zu klein ist, um etwa dem Thone, Avelcher dem Kalke viel- 

 leicht schon ursprünglich beigemengt war, die lösliche Kieselsäure 

 zuschreiben zu können ; so ist der Schluss erlaubt, dass die langsame 

 Einwirkung der Kieselsäure auf den Kalk, auch Avenn sich beide 

 Stoffe in festem Zustande, also unter Umständen befinden, Avelche 

 für die Thätigkeit der chemischen Anziehung sehr ungünstig sind, 

 dennoch durch Jahrhunderte fortdauert. Dieses Verhältniss stellt 



